48 



Glühen im Wasserstoffgasstrome als Halbschwefelkupfer bestimmt. 

 Es fanden sich 1,2192 Grm. Halbschwefelkupfer, worin 0,9732 

 Grm. Kupfer. 



Das Filter wurde für sich im Platintiegel verbrannt, und 

 das daran haftende Schwefelkupfer durch Glühen in Kupferoxyd 

 verwandelt. Die Wägung ergab 0,0072 Grm. CuO, mit 0,0057 Grm. 

 Kupfer. Die Summe des gefundenen Kupfers beträgt daher 

 0,9789 Grm. 



Das Eisen wurde von Kalkerde und Talkerde durch Fäl- 

 len mit Ammoniak und Verdampfen des Ueberschusses getrennt. 

 Gefunden wurden 0,0062 Grm. Eisenoxyd, worin 0,0043 Grm. Eisen. 



Die Kalkerde wurde im Filtrat als oxalsaure Kalkerde ge- 

 fällt und als kohlensaures Salz bestimmt. Es fanden sich 0,0279 

 Grm. kohlensaurer Kalk mit 0,0156 Grm. Kalkerde. 



Die Talkerde wurde als phosphorsaure Ammoniaktalkerde 

 gefällt und durch Glühen in pyrophosphorsaure Talkerde verwandelt. 

 Ihr Gewicht betrug 0,0039 Grm., worin 0,0014 Grm. Talkerde. 

 Uebersicht der einzelnen Bestandtheile: 

 in Grammen in Procenten 



1,2589 99,17 



Nimmt man an, dass Kalkerde und Talkerde als kohlen- 

 saure Salze in der Substanz vorhanden waren, wozu man berech- 

 tigt ist, da die Gegenwart einer kleinen Menge Kohlensäure durch 

 die qualitative Analyse dargethan wurde, so entsprechen obige 

 Mengen Kalkerde und Talkerde 0,0279 Grm. CaO,C02 ^^^ 

 0,0029 Grm. MgO,CO^. Die Summe der einzelnen Bestandtheile 

 beträgt alsdann 1,2727 Grm. oder 100,26 p. C. 



Lässt man die Kieselsäure, die Kohlensäure, die Kalkerde 

 und Talkerde als zufällige Bestandtheile des Kupferglanzes aus- 

 ser Rechnung, so beträgt die gefundene procentische Zusammen- 

 setzung desselben 



Schwefel 20,04 



Kupfer 79,61 



Eisen 0,35 



100,00 



Betrachtet man den Kupferglanz als Halbschwefelkupfer, so 



müsste er in 100 Theilen enthalten 



Schwefel 20,18 



Kupfer 79,82 



100,00 



